— 81 — 



Изс.тгЬдуя фарфоровый издчшя изъ Севра и другихъ фабрикъ, мы 

 видимъ, что они состоять въ значительной степени изъ тонкихъ, 

 мелкихъ призматическихъ кристадловъ; эти кристаллы расположены 

 въ аморфной "масс г ь; нередко находятся кучками, параллельно своей 

 вертикальной оси. Оптический характеръ по отношенио къ длин* 

 призмы всегда положительный. 



Отдтаеше этихъ кристалловъ отъ аморфной массы очень затруд- 

 нительно, т. к. аморфная масса здъхь содержитъ кровгЬ кремнезема 

 или глинозема еще щелочи или щелочныя земли. При дМствш пла- 

 виковой кислоты образуются нерастворимыя фтористыя или кремне- 

 фтористоводородныя соединешя, которыя съ большимъ трудомъ мо- 

 гутъ быть удалены отъ данныхъ кристалловъ. Ихъ приходилось 

 отделять д'ьйств1емъ сврной кислоты при 60—100° •- с/врная кислота 

 совершенно не д-ьйствуеть на призмы А1 Ъ Si s ö, s . Ст-рную кислоту 

 нейтрализуютъ углекислымъ аммошемъ и кипячешемъ съ образо- 

 вавшимся Am. 2 SOj. переводятъ въ растворъ бывния тамъ соли изве- 

 сти. Анализъ кристалловъ изъ фарфора ') (0 s ' r -.299): 



Si0. 2 .. ............. 29.7 



АЮ 70.3 



100.0 



Друпе анализы дали 29.9 — 30.1 "/„ SiO,. Такимъ образомъ при 

 образованы фарфора (твердаго) получается ß ромбическая разность 

 Al 6 Si- 3 O lti и услов1я, благопр1ятныя для ея образования, являются 

 услов1ями образовашя фарфора. Въ иныхъ случаяхъ количество 

 этихъ кристалловъ въ фарфор* достигаетъ до 35% всего фарфора. 



Уже случай фарфора указываете намъ на то, что соединеше это 

 можетъ образовываться и въ присутствии другихъ окисловъ, разъ 

 температура достаточно высока. Однако избытокъ окисловъ ведетъ 

 постоянно къ разрушение связи между глиноземомъ и кремнеземомъ 

 и къ образованно шпинели, т.-е. соли глинозема, разъ темпера- 

 тура достаточно высока. На это указываютъ напр. наблюдешя 

 Штельцнера и Шульце ' 2 ) надъ строетемъ тиглей и глиняныхъ 

 изд1шй, употреблявшихся для добычи цинка. Вслтдоше значитель- 



*) Аналнзъ велся дъйств1емъ IIF (въ другихъ AmF) ирн 100° въ присутствш 

 HzSOi. SiOs удаляется — a AhOî остается съ осадкъ.. Методь быль нровъренъ 

 на естестс. силлиманита изъ Делавара — получилось 37.07% SiOs. 



2 ) Steigner и. Schnitze. Ueb. d. Umwandlung d, öistillationsgefaesse d. Zinkö- 

 fen. „TS. J." 1881, I, p. 120. 



Л? 1. 1891. 6 



